736 
0. Miigge, 
nähme der Temperatur und damit eintretender Rückbildung des 
kristallinen Zustandes orientierend wirken’. 
Die Anzahl dieser Keime wird aus verschiedenen Gründen nahe 
der Oberfläche, also auch längs Spalten, um Einschlüsse usw. 
besonders groß sein. Einmal ist für die Teile längs der äußeren 
Grenzflächen geltend zu machen, daß sie der a-Strahlung weniger 
als die inneren (nämlich nicht von allen Seiten) ausgesetzt sind 
{während dies für die Teile längs Spalten allerdings kaum in 
Betracht kommt, da ihre Breite gegenüber der Reicliweite der 
a-Strahlen im Kristall [oder gar in Flüssigkeiten und Gasen] zu 
unbedeutend ist). Zweitens ist anzunehmen, daß radioaktive Sub- 
stanzen, soweit sie leichter löslich oder gar flüchtig sind, aus den 
oberflächlichen Teilen, längs Spalten usw., leichter abgegeben 
werden. Drittens ist aus den Versuchen von Guay ■ bekannt, daß , 
das mit großer Gewalt zwischen die Atome des Kristalls ein- 
gepreßte Helium, von dem anzunehmen ist, daß es schon durch 
seine Gegenwart die Wiederherstellung der kristallographischen 
Ordnung verzögert, aus den Teilen des Kristalls, die weniger als 
0,01 mm unter der Oberfläche liegen, schon bei gewöhnlicher 
Temperatur zu entweichen beginnt; längs Oberflächen usw. wird 
also früher eine Verarmung an Helium eingetreten und damit hier 
die Möglichkeit einer schnelleren Wiederherstellung der Kristall- 
struktur gegeben sein. In allen diesen Hinsichten befolgt übrigens 
der Gadolinit die für alle Umwandlungen zutreffende und ja auch 
durch die Beobachtungen bestätigte Regel, daß sie an den Grenzen 
der Pliasen beginnen, weil diese Stellen die für die Erhaltung des 
jeweiligen Zustandes schwächsten sind. 
D i c h t e ä n d e r u n g e n. 
Die Kristallstrukturen entsprechen im allgemeinen dichtesten 
Packungen in dem Sinne, daß der Übergang der Struktur in andere 
kristallographische mindestens eine vorübergehende, der Übergang 
in Isotropie eine dauernde Volumenvermelirung nach sich zieht. 
Letzteres ist bei unseren Kristallen auch meist beobachtet, ebenso, 
daß mit dem Wieder-kristallin-werden meist eine erhebliche Er- 
höhung der Dichte verbunden ist Der Betrag der Dichteänderung 
schwankt indessen auch bei Bruchstücken desselben Kristalls sehr 
erheblich. Das mag z. T. durch Einschlüsse fremder Substanzen und 
verschiedene Grade der Verwitterung bedingt sein, wie Peteusson 
und nach ihm Diebisch annehmen, unabhängig von solchen erklärt 
^ 0. Mügge, dies. Centralbl. 1908. 37 ; später auch Grandjean nach 
Beibl. Ann. 43. 175. 1919. 
^ Gray, Proc. Roy. Soc. London. (A.) 82. 301. 1909. 
® Zusammenstellung bei Liebisch, 1. c. p. 360. Ausnahmen sind be- 
obachtet bei Fergusonit, Samarskit, Zirkon. Findet beim Erhitzen ein 
erhebliches Aufblähen statt, so werden Dichtebestiinmungen am erhitzten 
Material zu kleine Werte ergeben können. 
